## Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (Naoh) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)
Pada Mulia Raja 1) , Rina Maharany 2) , Giyanto 3) , ) Diana Elfrida Marpaung 4)
1, 3, 4 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
2) Program Studi Budidaya Perkebunan Institut Teknologi Sawit Indonesia - Medan
padamuliaraja@itsi.ac.id (1), rinamaharany@itsi.ac.id (2) giyanto@itsi.ac.id (3) dianamarpaung@gmail.com (4)

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  komposisi  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  dan  NaOH terhadap  kualitas  kertas  tisu  berbahan  tandan  kosong  kelapa  sawit.  Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium Kimia dan Fisika ITSI Medan pada bulan April – Juni 2020. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 faktorial yang terdiri dari 9 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga total sampel adalah 27  perlakuan.  Parameter  yang  diamati  adalah  parameter  yang  diamati  adalah  gramatur,  daya  serap,  mudah rusak dan kenampakan. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan analysis of variance (ANOVA) dengan  uji  beda  nyata  5%.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  TKKS  dan  NaOH  berpengaruh  nyata terhadap  gramatur,  absorbsi,  mudah  hancur  dan  kenampakan.  sedangkan  interaksi  perlakuan  TKKS  dan NaOH juga berpengaruh sangat nyata terhadap semua parameter pengamatan.
Kata Kunci : Tandan Kosong Kelapa Sawit, NaOH, Kualitas, Kertas Tisu

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the composition of Oil Palm Empty Fruit Bunches and NaOH on the  quality  of  tissue  paper  made  from  oil  palm  empty  fruit  bunches.  The  research  was  conducted  at  the Chemistry  and  Physics  laboratory  of  ITSI  Medan  in  April  -  June  2020.  The  design  used  was  a  2-factorial randomized block design (RAK) consisting of 9 treatments and 3 replications, so that the total sample was 27 treatments.  The  parameters  observed  were  the  parameters  observed  were  grammage,  absorption,  easy  to destroy and appearance. The data obtained were analyzed statistically by analysis of variance (ANOVA) with a 5% significant difference test. The results of this study indicate that OPEFB and NaOH have a significant effect  on  grammage,  absorption,  easy  to  disintegrate  and  appearance.  while  the  interaction  of  OPEFB  and NaOH treatment also had a very significant effect on all observation parameters.
Keywords : Oil Palm Empty Fruit Bunches, NaOH, Quality, Tissue Paper .
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 11.672.861 Ha dengan produksi sebanyak  33.500.691  ton.  Pengolahan  1  (satu)  ton  tandan  buah  segar  (TBS)  kelapa  sawit akan menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebanyak 3% atau 230  kg,  limbah  cangkang  ( shell )  sebanyak  6,5%  atau  65  kg,  lumpur  sawit  ( wet  decanter solid )  4%  atau  40  kg,  serabut  ( fiber )  13%  atau  130  kg  serta  limbah  cair  sebanyak  50%. Diperkirakan limbah padat yang dikeluarkan pabrik kelapa sawit yang berkapasitas 50 ton per jam, yaitu 23,250 ton/hari (Maharany et.al 2021). Selama ini TKKS baru dimanfaatkan sebagai pupuk organik, bahan baku pembuatan kertas, briket, dan pengisi rongga jok mobil dan  kasur.  Potensi  tandan  kosong  kelapa  sawit  masih  banyak  dilihat  secara  fisik  tandan kosong  kelapa  sawit  mengandung  banyak  serat  yang  dapat  dimanfaatkan.Kertas merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  peradaban  manusia,  sehingga  industri pulp dan kertas mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia dan di dunia. Produksi dan konsumsi kertas dan karton dunia pada tahun 2008 masing-masing mencapai 389.237 dan 388.715 juta ton. Pulp non kayu  yang biasa  digunakan merupakan kombinasi  antara: pulp non  kayu  dan pulp kayu  lunak. Pulp kayu  lunak  ditambahkan  untuk  menaikkan kekuatan  kertas  (Syamsul,  2015).  Tisu  dapat  dibuat  dengan  melalui  proses  hampir  sama dengan  pembuatan  kertas,  meliputi  proses pulping.  . Perbedaannya  terdapat  pada  serat yang  dipergunakan.  Pembuatan  tisu  yang  baik  hanya  menggunakan  100%  serat  alami, bukan yang berasal dari kertas daur ulang (Saraswati Dias, 2019). Berdasarkan hal diatas, penulis  tertarik  melakukan  penelitian  pemanfaatan  bahan  selain  kayu  dengan memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit untuk dijadikan produk kertas tisu.

## 2. Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaruh  konsentrasi  Natrium Hidroksida  (NaOH)  terhadap  kualitas  kertas  tisu  berbahan  baku  tandan  kosong  kelapa sawit (TKKS).

## 3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hasil  analisis  proses  dan  hasil  pengaruh konsentrasi  Natrium  Hidroksida  (NaOH)  terhadap  kualitas  kertas  tisu  berbahan  baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendapatkan  hasil  dan manfaat  dari  pengaruh  konsentrasi  Natrium  Hidroksida  (NaOH)  terhadap  kualitas  kertas tisu berbahan baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

## II. METODE Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilakukan  di  laboratorium  Kimia  dan  Fisika  Institut  Teknologi  Sawit Indonesia. Waktu penelitian ini dilaksanakan dimulai dari bulan April - Juni 2022.

## Alat dan bahan
Alat-alat yang digunakan antara lain screen sablon ukuran 25 cm x 15 cm dengan 77 mesh, oven,  sarung  tangan  karet,  saringan,  panci,  parang,  kompor,  blender,  ember,  toples, timbangan. Sedangkan bahan-bahan  yang dibutuhkan adalah tandan kosong kelapa sawit, aquadest, NaOH, H 2 O 2, talcum.
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK) Faktorial, terdiri dari 2 faktor yaitu :
 Faktor 1 : Konsentrasi NaOH terdiri dari 3 taraf, yaitu : N 1 : NaOH 60% + H 2 O 2 5% +Talcum    3%
N 2 : NaOH 70% + H 2 O 2 5% +Talcum  3%
N 3 : NaOH 80% + H 2 O 2 5% +Talcum 3%
 Faktor 2 : Tandan Kosong Kelapa Sawit terdiri dari 3 taraf, yaitu : T 1 : 100 gr T 2 : 200 gr T 3 : 300 gr Tahapan Penelitian
1. Pencucian Bahan Baku
Pencucian  bahan  baku  tandan  kosong  kelapa  sawit  dilakukan  untuk  menghilangkan kotoran  yang  melekat.  Pencucian  bahan  dilakukan  dengan  cara  membersihkan  tandan kosong  kelapa  sawit  yang  berminyak  dan  bercampur  tanah  dalam  wadah/ember,  yang dilakukan sebanyak 3 kali.
2. Perebusan Bahan Baku Setelah  pencucian  bahan  baku,  selanjutnya  dilakukan  perebusan  bahan  baku  dengan menggunakan  panci.  Perebusan  dilakukan  selama  2-3  jam.  Perebusan  dilakukan  untuk melunakkan  bahan  baku  dan  mengurangi  kadar  minyak  yang  masih  terkandung  di dalam  bahan  baku  tersebut.  Setelah  proses  perebusan  selesai,  bahan  baku  kemudian ditiriskan selama 5 menit dalam wadah ember.
3. Perendaman dengan NaOH Setelah ditiriskan, pada tahap ini akan dilakukan perendaman selama 3 jam sebanyak 4 kali pergantian larutan NaOH dengan konsentrasi 60%, 70%, 80%. Setelah perendaman, bahan baku dibersihkan menggunakan air dan kemudian ditiriskan selama 5 menit untuk proses selanjutnya.
4. Penggilingan Bahan Baku dan Penambahan H 2 O 2
Penggilingan  bahan  baku  dilakukan  dengan  cara  memblender    sampai  bahan  baku menjadi pulp untuk memudahkan proses selanjutnya. Setelah proses penggilingan bahan baku  ini,  dilakukan  perendaman  menggunakan  bahan  pemutih  H 2 O 2 dosis  5%  dengan waktu  perendaman  selama  3  jam  sebanyak  3  kali  pergantian,  sehingga  semua  bahan menjadi  homogen.  Setelah  itu  dilakukan  pencucian  dan  kemudian  bahan  baku ditiriskan.
5. Penghalusan Bahan Baku dan Penambahan Talcum Setelah ditiriskan, bahan baku dihaluskan menggunakan blender dengan menambahkan talcum sebanyak 3% dari berat bahan baku yang digunakan.
6. Pencetakan Kemudian  bahan  baku  yang  sudah  menjadi pulp dimasukkan  ke  dalam  ember  yang sudah  berisi  air  sebanyak  10L.  Pada  proses  pencetakan,  bahan  baku  dimasukkan  ke dalam  cetakan  secara  perlahan-lahan  sampai  benar–benar  merata,  padat  dan  tipis, supaya didapatkan hasil cetakan yang baik.
7. Pengeringan
Setelah proses pencetakan selesai, tisu dikeringkan pada oven suhu 80°C dengan waktu 60 menit. Selanjutnya barulah dilakukan pelepasan tisu dari  cetakannya.
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).

## III. HASIL PENELITIAN Karakteristik TKKS
Kandungan nutrisi dalam tandan kosong kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Kandungan Tandan Kosong Kelapa Sawit
Dari  satu  ton  tandan  buah  segar  (TBS)  yang  diolah  akan  dihasilkan  minyak  sawit  kasar (CPO) sebanyak 0,21 ton (21%) serta minyak inti sawit (PKO) sebanyak 0,05 9 ton (5%). Sisanya  merupakan  limbah  dalam  bentuk  tandan  buah  kosong,  serat  dan  cangkang  biji yang  jumlahnya  masing-masing  sekitar  23%,  13,5%  dan  5,5%  dari  tandan  buah  segar. Tandan  buah  sawit  yang  diolah  pabrik  akan  menghasilkan  minyak  sawit,  inti  sawit, cangkang, serat dan tandan kosong . Keberadaan selulosa di alam tidak dalam bentuk murni tetapi  masih  dalam  bentuk  lignoselulosa.  Pada  jaringan  tumbuhan  kayu,  selulosa  dapat ditemukan  bersamaan  dengan  hemiselulosa,  pati  dan  lignin.  Gabungan  antara  selulosa, hemiselulosa,  dan  lignin  disebut  lignoselulosa.  Keberadaan  antara  selulosa  dan  lignin terikat  satu  sama  lain  sehingga  dibutuhkan  metode  tertentu  untuk  memisahkan  antara selulosa  dengan  ligininnya. Selulosa  merupakan  polimer  alam  yang  paling  melimpah, biokompatibel,  dan  ramah  lingkungan  karena  mudah  terdegradasi,  tidak  beracun,  serta dapat  diperbarui.  Selulosa  belakangan  ini  digunakan  sebagai  bahan  baku  alternatif  dalam industri  dan  menyebabkan  permintaan  selulosa  terus  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  oleh semakin  berkurangnya  cadangan  bahan  baku  yang  berasal  dari  sumber  daya  alam  tak terbarukan.  Meskipun  demikian,  selulosa  masih  belum  dapat  dimanfaatkan  di  berbagai bidang  karena  kesukaran  dalam  pemrosesan  akibat  adanya  ikatan  hidrogen  intra-  dan antarmolekul  yang  kuat  pada  struktur  selulosa.  Selulosa  termasuk  polimer  hidrofilik dengan  tiga  gugus  hidroksil  reaktif  tiap  unit  hidroglukosa,  tersusun  atas  ribuan  gugus anhidroglukosa  yang  tersambung  melalui  ikatan  1,4-β-glukosida  membentuk  molekul berantai yang panjang dan linier.

## Gramatur Kertas Tisu (g/m
2 )
Hasil pengamatan dan analisa sidik ragam parameter uji gramatur kertas tisu (g/m 2 )  dapat dilihat pada tabel Tabel 2
Tabel 2 Data Rataan Parameter Uji Gramatur Kertas Tisu (gr/m 2 ) Perlakuan N₁ N₂ N₃ Rataan T₁ 16,47 18,03 19,28 17,93 c T₂ 17,28 18,94 19,95 18,72 b T₃ 17,77 19,84 20,43 19,35 a Rataan 17,17 c 18,94 b 19,89 a
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  perlakuan  NaOH  parameter  uji  gramatur  kertas  tisu (gr/m 2 )  terendah  terdapat  pada  perlakuan  N 1 yaitu  pemberian  NaOH  60%,  dengan  nilai gramatur  sebesar  17,17  g/m 2 .  Sedangkan  tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  N 3 yaitu pemberian  NaOH  80%,  dengan  nilai  gramatur  sebesar  19,89  g/m 2 . Perlakuan  TKKS menunjukkan  bahwa  parameter  uji  gramatur  kertas  tisu  (gr/m 2 )  terendah  terdapat  pada perlakuan  T 1 yaitu  pemberian  TKKS  100  gr,  dengan  nilai  gramatur  sebesar  17,93  g/m 2 .
Parameter Nilai (%) Selulosa 45,95 Hemiselulosa 46,50 Lignin 22,85
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).
Sedangkan  tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  T 3 yaitu  pemberian  TKKS  300  gr,  dengan nilai  gramatur  sebesar  19,35  g/m 2 .    Interaksi  perlakuan  NaOH  dan  TKKS  menunjukkan bahwa  parameter  uji  gramatur  kertas  tisu  (gr/m 2 )  terendah  terdapat  pada  perlakuan  T 1 N 1 yaitu pemberian TKKS 100 gr dan NaOH 60%, dengan nilai gramatur sebesar 16,46 g/m 2 . Sedangkan  tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  T 3 N 3 yaitu  pemberian  TKKS  300  gr  dan NaOH  80%,  dengan  nilai  gramatur  sebesar  20,43  g/m 2 .  Grafik  parameter  uji  gramatur kertas tisu (gr/m 2 ) juga disajikan pada Gambar 1 dan 2.
Gambar  1 .  Hubungan  antara  NaOH  dan  TKKS  terhadap Parameter  Uji  Gramatur Kertas Tisu (gr/m 2 )
Gambar  2 .  Hubungan  antara  TKKS  dan  NaOH  terhadap Parameter  Uji  Gramatur Kertas Tisu (gr/m 2 )
Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  interaksi  perlakuan  NaOH  dan  TKKS  pada parameter  uji  gramatur  kertas  tisu  (gr/m 2 )  terendah  terdapat  pada  perlakuan  T 1 N 1 yaitu pemberian TKKS 100 gr dan NaOH 60%, dengan nilai gramatur sebesar 16,47 gr/m 2 . Pada perlakuan tersebut konsentrasi NaOH  yang digunakan tidak dapat melarutkan lignin pada tandan  kosong  kelapa  sawit  yang  menyebabkan  tandan  kosong  kelapa  sawit  tidak  lunak dan  tidak  dapat  membentuk  tisu  yang  baik.  Interaksi  perlakuan  NaOH  dan  TKKS  pada parameter  uji  gramatur  kertas  tisu  (gr/m 2 )  tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  T 3 N 3 yaitu pemberian TKKS 300 gr dan NaOH 80%, dengan nilai gramatur sebesar 20,43 (gr/m 2 ). Uji gramatur  pada  kertas  tisu  yang  berasal  dari  tandan  kosong  kelapa  sawit  pada  konsentrasi
y = 1.4038x + 15.118
R² = 0.9957
y = 1.3379x + 16.048 R² = 0.9812 y = 1.3284x + 16.689 R² = 0.9053 0.00 10.00 20.00 30.00 60% 70% 80% Gr am atu r (g/m 2) T₁ T₂ T₃ y = 0.6501x + 15.872 R² = 0.9802 y = 0.9045x + 17.128 R² = 1 y = 0.5747x + 18.736 R² = 0.9893 0.00 10.00 20.00 30.00 100 gr 200 gr 300 gr Gr am atu r (g /m 2) N₁ N₂ N₃
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).
NaOH  tersebut  menunjukkan  semakin  besar  konsentrasi  NaOH  maka  semakin  besar  pula nilai gramaturnya. Begitu pula dengan komposisi TKKS, semakin banyak TKKS semakin tinggi gramatur kertas tisu tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti et al., (2017) yang  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  NaOH  maka  serat-serat  dari  bahan baku akan semakin hancur pada proses pulping sehingga saat pencetakan tisu, tekstur tisu padat  dan  permukaannya  yang  semakin  rata  dan  semakin  lembut.  Sehingga  massa  dari setiap  kertas  tisu  akan  semakin  tinggi,  menyebabkan  gramatur  kertas  tisu  juga  semakin tinggi.

## Daya Serap Air Kertas Tisu (mm)
Hasil  pengamatan  dan  analisa  sidik  ragam  parameter  uji  daya  serap  air  kertas  tisu  (mm) dapat dilihat pada tabel Tabel 3
Tabel 3 Data Rataan Parameter Uji Daya Serap Air Kertas Tisu (mm)
Perlakuan N 1 N 2 N 3 Rataan T 1 28,0 64,0 73,0 55,0 a T 2 21,0 61,7 65,3 49,3 b T 3 18,0 49,7 62,3 43,3 c Rataan 22,3 c 58,4 b 66,9 a
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada perlakuan NaOH parameter uji daya serap air kertas tisu (mm) terendah terdapat pada perlakuan N 1 yaitu pemberian NaOH 60%, dengan nilai daya serap  sebesar  22,3  mm.  Sedangkan  tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  N 3 yaitu  pemberian NaOH  80%,  dengan  nilai  daya  serap  sebesar  66,9  mm.  Perlakuan  TKKS  menunjukkan bahwa parameter uji daya serap kertas tisu (mm) terendah terdapat pada perlakuan T 3 yaitu pemberian  TKKS  300  gr,  dengan  nilai  daya  serap  sebesar  43,3  mm.  Sedangkan  tertinggi terdapat pada perlakuan T 1 yaitu pemberian TKKS 100 gr, dengan nilai daya serap sebesar 55  mm.    Interaksi  perlakuan  NaOH  dan  TKKS  menunjukkan  bahwa  parameter  uji  daya serap kertas tisu (mm) terendah terdapat pada perlakuan T 3 N 1 yaitu pemberian TKKS 300 gr dan NaOH 60%, dengan nilai daya serap sebesar 18 mm. Sedangkan tertinggi terdapat pada  perlakuan  T 1 N 3 yaitu  pemberian  TKKS  100  gr  dan  NaOH  80%,  dengan  nilai  daya serap sebesar 73 mm. Grafik parameter uji daya serap kertas tisu (mm) juga disajikan pada Gambar 3 dan 4.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Kualitas  kertas  tisu  terbaik  terjadi  pada  perlakuan  NaOH  80%  yang  menghasilkan kertas tisu dengan karakter  yang bersih, lebih lembut, tidak berlubang gramatur yang melebihi  standar  dan  juga  memiliki  daya  serap  air  yang  bagus.  Kualitas  kertas  tisu yang kurang memenuhi standar terjadi pada perlakuan NaOH 60% yang menghasilkan kertas tisu dengan karakter tidak bersih, kurang lembut, tidak berlubang, tetapi masih memiliki  gramatur  yang  sesuai,  tidak  mudah  hancur,  dan  masih  memiliki  daya  serap yang tidak terlalu bagus.
2. Kualitas kertas tisu terbaik terjadi pada perlakuan tandan kosong kelapa sawit 300 gr dan kualitas kertas tisu  yang kurang memenuhi standar terjadi pada perlakuan tandan kosong kelapa sawit 100 gr.
3. Dari hasil interaksi perlakuan antara tandan kosong kelapa sawit dengan NaOH dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH terhadap tandan kosong kelapa
Mulia Raja P, Maharany R, Giyanto,, Elfrida Marpaung D : Pengaruh Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) Terhadap Kualitas Kertas Tisu Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS).
sawit maka saat diuji hasilnya akan semakin memenuhi standar SNI 0103:2008. Hasil tisu yang paling memenuhi atau mendekati standar ditunjukkan oleh konsentrasi 80%, sedangkan  untuk  hasil  yang  paling  rendah  atau  belum  memenuhi  standar  SNI 0103:2008 ditunjukkan oleh variasi konsentrasi 60 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  dkk.  (2011)  ‘Lamun  Sebagai  Alternatif  Bahan  Baku  Pembuatan  Kertas’,
54080043.
Andini, M. (2019) ‘Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap Pembuatan Kertas Tisu Daun Sirih Hijau’, pp. 1–7.
Aprilia Widi, dkk. (2021) ‘Optimalisasi Pembuatan Tisu dari Batang Pisang Kepok dengan Metode Organosolv Menggunakan Pemanas Microwave ’,
Bahri,  S.  (2017)  ‘Pembuatan Pulp dari  Batang  Pisang’,  Jurnal  Teknologi  Kimia  Unimal, 4(2), p. 36. doi: 10.29103/jtku.v4i2.72.
Kholiq,  H. (2021) ‘Peluang Penghematan Energi pada Boiler di  PT  Indo Bharat  Rayon’, Jurnal Teknik Energi, 10(1), pp. 19–23. doi: 10.35313/energi.v10i1.2314.
Maharany  Rina  dan  Inggrid  Ovie  Y.  (2021)  ‘Pelepah,  Uji  Karakteristik  Sifat  Mekanik Biodegradable  Polibag  Berbasis  Limbah  Tanaman  Kelapa  Sawit  (TKKS  dan Pelepah)’, 18(1), pp. 63–71.
Mimi,  N.  (2002)  ‘Penelitian  Sifat  Berbagai  Bahan  Kemasan  Plastik  dan  Kertas  Serta Pengaruhnya terhadap Bahan yang Dikemas’, pp. 1–15.
Mulyadi, I. (2019) ‘Isolasi Dan Karakterisasi Selulosa : Review’, Jurnal Saintika Unpam : Jurnal Sains dan Matematika Unpam, 1(2), p. 177. doi: 10.32493/jsmu.v1i2.2381. Nata  Endry,  dkk.  (2022)  ‘Analisa  Penentuan  Prioritas  Bahan  Baku  untuk  Bahan  Bakar Boiler  dengan  Menggunakan  Metode Analytical  Herarchy  Process di  PT.  Tri Bahtera Srikandi’, 3814, pp. 65–69.
Ningrum, P. T. A. (2019) ‘Kulit Singkong (Manihot Utilissima) Sebagai Alternatif Bahan Pembuatan Kertas Tisu’. doi: 10.31219/osf.io/vjc62.
Saraswati Dias (2019)  ‘Pengaruh Waktu  Pemasakan terhadap Kualitas Kertas Tisu  Daun Sirih’.
Susanti et  al .,  (2017)  ‘Pengaruh  waktu  pengeringan  dan  Jenis  Limbah  Organis  terhadap Kualitas  Tisu’,  Jurnal  Keperawatan.  Universitas  Muhammadya  Malang,  4(1),  pp. 724–732.
Syamsul, B. (2015) ‘Pembuatan Serbuk Pulp dari Daun Jagung’, Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 4(1), pp. 46–59.
Tarigan D, dkk. (2009) ‘Pembuatan dan Karakteristik Kertas dengan Bahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit’, (1), pp. 1–4.
Toiby et  al .,  (2016)  ‘Perubahan  Sifat  Kimia  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  Yang Difermentasi Dengan Em4 Pada Dosis Dan Lama Pemeraman Yang Berbeda’, Jurnal Agroteknologi, 6(1), p. 1. doi: 10.24014/ja.v6i1.1370 .
Accepted Date Revised Date Decided Date Accepted to Publish 14 Februari 2023 15 Februari 2023 17 Februari 2023 Ya